204 1779* J 11 ^ Aug. Sept. 
4) A t forföka, om fådane blandningar Ocul- 
le fkieka fig ån båttre, dä de förut forcntes uti 
fmålc- hetta til emaille -gjas, farnraanf måltes uti 
Digcl N;o i y 6 delar, med -| del Borax, fom 
vid 4 minuters påbläsning blef flytande få fom 
vatten, uthålldcs på rif* hällen, och var mi et 
ganfka hvitt och tått glas, med något matt y- 
ta, half-genomfkinligt. Detta emaille-gias, fin- 
rifvet med vatten, kunde beqvämligen med pen- 
fel eller . ofvergjutning appliceras pä Kopparen, 
i mål te qvickt uti ftark proberugns-httta , inom 
minuten 5 til en jårrm och ilat glafur, fom tålde 
all flags kokning, med ombyte af köld och vär- 
me ^ men, i anfeende til den infmålte Boraxen, 
var i längden icke pålitlig emot fkarpa, i fyn- 
nerhet mineralifka fyror. 
f) N:o ti med § Cobolt fammanfmålt, gaf 
mörkblått, opact glas, fom, efter fin-rifning med 
vatten och ofvergjutning, frn&Ite lättare ån N:o 
1. enfamt uti Prober-ugnj var faft, jåmn och 
god, men tårgen blef nu fvart, ehuru vacker 
blå den förut vars kunde dock foga af fyror 
fkad-^s. 
6) N:o 1, 8 delar, med Borax f-, Salpeter 
: |, och Brunften \ del, fa mm an fm ål tes på 10 
"minuter til kfverbrunt glas , fom uti Prober- 
ugn glaferade (Ig på kärlet med fvart fårg och 
matt yta. For ofrigt tåt, jåmn och hård, meti 
täckte ej nog vål med forfta öfvergjutningen : 
.var ej heller pålitlig emot fyror. 
7) Foreftående Emaille-glas N:o .6, en del, 
med 5 delar af N:q i, blef nå fl: an lika lättfly- 
tande uti ljusröd proberugns-hetta, med jåmn 
och 
